815 



sich zuweilen im Innern Guss-eiserner Wasserleitungs-Röhren bilden und 

 mitunter zu so beträchtlicher Grösse anwachsen, dass sie das Lumen der 

 Röhren ganz verschliessen. So wie sich diese vorzugsweise an Stellen zu 

 bilden scheinen, an denen eine Differenz in der Dichte der Substanz Statt 

 findet, könnte vielleicht auch hier ein ähnliches Verhältniss zu dieser eigen- 

 thiimlichen Bildung die Veranlassung geboten haben. 



Was die Substanz jener Exkreszenzen betrifft, so ist dieselbe zwar auch 

 zum grössern Thcile Malachit, aber durch die Struktur-Verhältnisse wesent- 

 lich von der vorher beschriebenen allgemeinen Malachit-Decke abweichend. 

 Er ist von dunkel Smaragd-grüner Farbe, etwas fettig glänzend, und stellt 

 im Bruche eine dichte homogene Masse dar, an der man keine Spur der 

 dem Malachit sonst so gewöhnlichen fasrigen Struktur zu unterscheiden ver- 

 mag. Er verhält sich in dieser Beziehung wie die schönen nachahmenden 

 Gestalten des Maiachites von Schicatfs in Tyrol. 



Zur Bildung der genannten Auswüchse trägt aber noch eine andere 

 Mineral-Substanz bei, welche sich ebenfalls auf verschiedene Weise verhält. 

 Es ist Diess Kupferlasur von Lasur-blauer selten in das Smalte-blaue ziehen- 

 der Farbe und sehr fein-körniger Struktur. Deutliche Krystalie bietet sie 

 eben so wenig dar, als fasrige Struktur; nur in den sehr seltenen und 

 kleinen Höhlungen tritt sie in zarten traubigen Gestalten mit fein-drusiger 

 Oberfläche auf. 



Das Verhältniss des Azurites zum Malachite ist ein sehr veränderliches. 

 Einzelne der erwähnten flachen unregelmässigen Knollen, deren manche sich 

 bis zu 3'" erheben, bestehen bis 2u der Bronce herab aus Kupferlasur, und 

 dann sieht man im unteren Theile hin und wieder ebenfalls noch Partikeln 

 des unzersetzten Metalles eingewachsen. Andere zeigen nur im oberen 

 Theile eine unregelmässige Lage von Azurit, während Malachit den unteren 

 Theil zusammensetzt ; oder beide greifen auch regellos in einander ein, so 

 dass zuweilen Lazur-Parthie'n rings von Malachit umschlossen werden. In 

 anderen Fällen breitet sich auch die Kupferlasur zu einer dünnen Schicht 

 über dem erdigen Malachitc aus, die nicht selten wieder von einer dünnen 

 krystallinischen Malachit -Rinde überzogen erscheint; oder der Azurit tritt 

 endlich als die oberste Decke des Smaragd -grünen Maiachites auf. Aus 

 diesen sehr wechselnden Verhältnissen lässt sich nicht mit einiger Sicher- 

 heit schliessen, welche der beiden Mineral-Substanzen früher gebildet worden 

 sey, doch ist es nach zahlreichen anderweitigen Erfahrungen nicht unwahr- 

 scheinlich, dass sich der Azurit zuerst niedergeschlagen habe und erst später 

 wieder durch Austausch von Kohlensäure gegen Wasser in Malachit umge- 

 bildet worden sey. 



Weder die Kupferlasur noch der krystallinische Malachit enthalten Zinn- 

 oxyd oder Chlorkupfer. Ebenso sind sie frei von jedem Silber-Gehalte; da- 

 gegen sind kleine Höhlungen beider mit braunem Eisenocher erfüllt, und nach 

 der Auflösung derselben bleiben Kieselerde in Gestalt feiner Sand-Körnchen, 

 etwas Thon und Eisenoxyd zurück, welche wohl, so wie die an der Ober- 

 fläche hin und wieder anklebenden Bronce-farbigen Glimmer- Schüppchen, 



